## IDENTIFIKASI KUAT ACUAN  TERHADAP KAYU JATI MERAH  YANG DIPERDAGANGKAN DI KOTA KUPANG
Kirana A. Nge 1 ( kiranaaprilia1997@gmail.com )
Elia Hunggurami 2 ( eliahunggurami@yahoo.com)
Jusuf J. S. Pah 3 ( yuserpbdaniel@yahoo.co.id )

## ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan kayu Jati Merah yang diambil dari 10 Tempat Pengambilan Sampel di  Kota  Kupang.  Pengujian  fisis  untuk  menentukan  berat  jenis  pada  kadar  air  15%  dengan ukuran  benda  uji  50  mm  x  50  mm  x  50  mm  dengan  jumlah  benda  uji  yaitu  30  sampel.  Pada pengujian  mekanis  kayu  hanya  dilakukan  pengujian  kuat  tekan  tegak  lurus  serat,  kuat  tekan sejajar  serat  dan  kuat  lentur  kayu.  Dimensi  kayu  yang  digunakan  untuk  pengujian  kuat  tekan adalah  50  mm  x  50  mm  x  200  mm,  sedangkan  untuk  pengujian  kuat  lentur  dimensi  yang digunakan adalah 50 mm x 50 mm x 760 mm dengan jumlah benda uji untuk pengujian secara mekanis masing-masing yaitu 30 sampel.Berdasarkan pengujian secara fisis melalui pengukuran berat  jenis  kayu  maka  dihasilkan  kode  mutu  dari  kayu  Jati  Merah  yang  diuji  dari  10  tempat pengambilan  sampel  berada  diantara  kode  mutu  E13  hingga  E15.  Nilai  hasil  pengujian  kuat tekan  tegak  lurus  serat  kayu  rata-ratanya  sebesar  6,55  MPa.  Nilai  hasil  pengujian  kuat  tekan sejajar  serat  kayu  rata-ratanya  sebesar  37,33  MPa.  Nilai  hasil  pengujian  kuat  lentur  kayu  rata- ratanya  sebesar  75,83  MPa.  Nilai  presentase  perbandingan  uji  kuat  tekan  tegak  lurus  serat terhadap kuat acuan SNI 7973:2013 rata-ratanya sebesar 43,02%. Nilai presentase perbandingan uji  kuat  tekan  sejajar  serat  sebesar  39,61%.  Nilai  presentase  perbandingan  uji  kuat  lentur  rata- ratanya sebesar 136,21%.

## Kata Kunci: Kayu; Kode Mutu; Kekuatan Kayu; Tekan Tegak Lurus Serat; Tekan Sejajar Serat; Kekuatan Lentur

## ABSTRACT
This  research  have  used  red  teak  that  have  taken  from  10  sampling  locations  in  Kupang  City. The  physical  test  is  done  to  determine  the  specific  gravity  on  timber  when  the  water  content  is 15%  with sample test measurements is 50 mm x 50 mm x 50 mm with the number of sample test is  30  samples.  In  timber’s  mechanical  test  is  done  by  testing  the  compressive  strength perpendicular  to  the  timber’s  fiber,  compressive  strength  parallel  to  the  timber’s  fiber  and timber’s flexural strength. The timber’s dimension that used for compressive strength test is 50 mm x 50 mm x 200 mm , while the used dimension for the flexural strength test is 50 mm x 50 mm x 760 mm with the number of samples for the mechanically testing each of 30 samples.Based on the physically testing through the measuring of timber’s specific gravity results the quality code of  red  teak  that  have  been  tested  from  10  sampling  location  be  between quality  code  E13  until E15. The value of the compressive strength perpendicular to the timber’s fiber is 6,55 MPa. The average  value  of  the  compressive  strength  parallel  to  the  timber’s  fiber  is  37,33  MPa.  The average  value  of  the  flexural  strength  is  75,83  MPa.  The  average  percentage  value  of  the comparison compressive strength perpendicular to the timber’s fiber that have been examined to the reference strength from SNI 7973:2013 is 43,02%. The percentage value of the comparison of  compressive  strength  parallel  to  the  timber’s  fiber  test  is  39,61%.  The  average  percentage value of the comparison of flexural strength is 136,21%.
Keywords:  Timber;  Quality  Code;  Timber’s  Strength;  Compressive  Perpendicular  to  The Fiber; Compressive Parallel to The Fiber; Flexural Strength
1 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana;
2 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana;
3 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana;

## PENDAHULUAN

## Latar  Belakang
Negara  Indonesia  memiliki  banyak  jenis  kayu  dengan  spesifikasi  yang  berbeda-beda. Penggunaan  kayu  untuk  suatu  tujuan  pemakaian  tertentu  tergantung  dari  sifat-sifat  kayu  yang bersangkutan  dan  persyaratan  teknis  yang  diperlukan.  Kebutuhan  akan  kayu  sebagai  bahan bangunan selalu meningkat. Menurut Susetyowati dkk (1998), di Indonesia setiap tahun rata-rata tidak  kurang  dari  3  juta  m 3 kayu  gergajian  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembangunan perumahan,  gedung  dan  lain  sebagainya.  Di  Kota  Kupang  sendiri  permintaan  kayu  semakin meningkat,  baik  untuk  kepentingan  proyek  pembangunan  gedung  pemerintah  maupun  untuk pembangunan  rumah  penduduk.  Semakin  banyak  permintaan,  maka  kayu  yang  diperdagangkan di Kota Kupang tidak hanya kayu lokal yang berasal dari Pulau Timor saja seperti jati merah dan lain-lain namun juga terdapat kayu-kayu non lokal yang diperdagangkan seperti kayu Bayam dan kayu  Meranti.  Kayu  Jati  Merah  sering  dianggap  sebagai  kayu  dengan  serat  dan  tekstur  paling indah, karakteristiknya yang stabil, kuat dan tahan lama membuat kayu ini menjadi pilihan utama sebagai  material  bahan  bangunan  (Dumanauw,  2001).  Kayu  Jati  Merah  pun  masih  digunakan untuk  keperluan  bahan  bangunan  sehingga  kebutuhan  akan  kayu  ini  masih  sangat  besar  di kalangan masyarakat, kebanyakan masyarakat menggunakan kayu jati merah untuk membangun rumah  secara  keseluruhan,  mulai  dari  tiang,  usuk,  atap,  dan  dinding..Dalam  perkembangannya penggunaan  kayu  sebagai  bahan  struktur  harus  dapat  dimanfatkan  secara  maksimal  dan ekonomis, maka aturan perencanaan telah ditetapkan agar keamanan tetap terjamin. Aturan yang dipakai  mengenai  perencanaan  kayu  di  Indonesia  menggunakan  SNI  7973,2013  tentang  Tata Cara Perencanaan Konstruksi Kayu Indonesia.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kuat acuan kayu Jati Merah berdasarkan pengujian berat jenis kayu dan nilai kekuatan kayu Jati Merah jika diuji secara mekanis yang diperdagangkan di Kota  Kupang,  serta  untuk  mengetahui  nilai  presentase  perbandingan  kekuatan  kayu  jati  merah yang diuji secara mekanis terhadap kuat acuan SNI 7973,2013.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kelas Kuat Kayu
Kelas  kuat  kayu  adalah  tingkat  ketahanan  alamai  suatu  jenis  kayu  terhadap  kekuatan  mekanis (beban)  yang  terjadi  pada  kayu  tersebut.  Pada  PKKI  NI-5  1961  kuat  kelas  kayu  dinyatakan dalam kelas kuat I, II, III dan IV. Penentuan kelas kuat kayu berdasarkan PKKI NI-5 1961 dapat ditunjukan pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Kelas Kuat  Kayu (BSN, 1961)
No Jenis Tegangan (kg//cm 2 ) Kelas Kuat Kayu I II III IV 1 Tegangan lentur ijin ( lt ) 150 100 75 50 2 Tegangan tekan dan tarik ijin sejajar serat ( ( tky ̷ ̷ = try ̷ ̷ )) 130 85 60 45 3 Tegangan tekan ijin tegak lurus serat ( tkz ┴ ) 40 25 15 10 4 Tegangan geser ijin sejajar serat ( ̅ y ̷ ̷ ) 20 12 8 5 5 Modulus Elastisitas (Ew) 125.000 100.000 80.000 60.000

## Sifat-Sifat Umum Kayu

## 1. Kadar Air
Berdasarkan  ASTM  4442-92  (Standard  Test  Methods  for  derection  Moisture  Content Measurement  of  Wood-Base  materials),  untuk  menghitung  kadar  air  kayu  menggunakan rumus:
MC (%) = (A – B)/B (1) Dimana: MC (Measure Content)  = kadar air (%) A = berat asli (gr) B = berat kering oven (gr) 2. Sifat Mekanis Kayu
a) Kekuatan tekan (compressive strength)
i. Kekuatan tekan sejajar serat (endwise compression)
Menurut SNI  03-3958:1995, kuat tekan sejajar serat dihitung dengan beban per satuan luas bidang tekan.
f c // = (MPa)
(2)
Dimana: f c // = kuat tekan sejajar serat (MPa) P  = beban uji tekan maksimum (KN)
b  = lebar benda uji (mm)
h  = tinggi benda uji (mm)
ii. Kekuatan tekan tegak lurus serat (sidewise compression)
Menurut  SNI  03-3958:1995,  kuat  tekan  stegak  lurus  serat  dihitung  dengan  beban  per satuan luas bidang tekan (halaman 4).
f c ┴ = MPa (3)
Dimana: f c ┴ = kuat tekan tegak lurus serat (MPa)
P  = beban uji tekan maksimum (KN)
b  = lebar benda uji (mm)
h  = tinggi benda uji (mm)
b) Kekuatan Lentur Kayu
Menurut SNI 03-3959:1995 Kuat lentur dari benda uji dihitung dengan rumus:
f b = ² (MPa (4)
Dimana: f b = kuat lentur (MPa) P   = beban uji lentur maksimum (MPa)
L   = jarak tumpuan (mm)
b   = lebar benda uji (mm)
h   = tinggi benda uji (mm)

## Kuat Acuan Kayu
1. Kuat Acuan Berdasarkan Pengujian Secara Mekanis
Nilai  desain  acuan  untuk  kayu  yang  dipilah  secara  visual  dan  kayu  yang  dipilah  secara mekanis dicantumkan di dalam Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Nilai Desain dan Modulus Elastisitas Lentur Acuan
(BSN, 2013) Kode Mutu Nilai Desain Acuan (Mpa = N/mm 2 ) Modulus Elastisitas Acuan (Mpa = N/mm 2 ) F b F t F c// F v F c ┴ E E min E25 26.0  22.9  18.0  3.06  6.11 25000 12500 E24 24.4  21.5  17.4  2.87  5.74 24000 12000 E23 23.2  20.5  16.8  2.73  5.46 23000 11500 E22 22.0  19.4  16.2  2.59  5.19 22000 11000 E21 21.3  18.8  15.6  2.50  5.00 21000 10500 E20 19.7  17.4  15.0  2.31  4.63 20000 10000 E19 18.6  16.3  14.5  2.18  4.35 19000 9500 E18 17.3  15.3  13.8  2.04  4.07 18000 9000 E17 16.5  14.6  13.2  1.94  3.89 17000 8500 E16 15.0  13.2  12.6  1.76  3.52 16000 8000 E15 13.8  12.2  12.0  1.62  3.24 15000 7500 E14 12.6  11.1  11.1  1.49  2.96 14000 7000 E13 11.8  10.4  10.4  1.39  2.78 13000 6500 E12 10.6 9.4 9.4 1.25  2.50 12000 6000 E11 9.1 8.0 8.0 1.06  2.13 11000 5500 E10 7.9 6.9 6.9 0.93  2.13 10000 5000 E9 7.1 6.3 6.3 0.83  1.67 9000 4500 E8 5.5 4.9 4.9 0.65  1.30 8000 4000 E7 4.3 3.8 3.8 0.51  1.02 7000 3500 E6 3.1 2.8 2.8 0.37  0.74 6000 3000 E5 2.9 1.7 1.7 0.23  0.46 5000 2500 2. Faktor Konversi Format (K F )
Faktor konversi format yang ditetapkan (K F ) di dalam SNI 7973:2013 didasarkan atas faktor serupa yang terdapat di dalam ASTM D5457.
Tabel 3. Faktor Konversi Format (K F ) (BSN, 2013) Aplikasi Properti K F Komponen Struktur F b 2,54 F t 2,70 F v , F rt , F s 2,88 F c 2,40 Fc ┴ 1,67 E min 1,76 Semua Sambungan (Semua Nilai Desain) 3,32

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pengujian  di  Laboratorium.  Pengujian  yang dilakukan  adalah  pengujian  kadar  air  kayu,  pengujian  tekan  tegak  lurus  dan  sejajar  serat  kayu serta pengujian kuat lentur kayu. Ukuran benda uji untuk pengujian tekan tegak lurus dan sejajar serat adalah 50 mm x 50 mm x 200 mm. Ukuran benda uji untuk pengujian kuat lentur adalah 50 mm  x  50  mm  x  760  mm.  Dalam  pengujian  ini,  jumlah  benda  uji  yang  digunakan  dapat  dilihat pada Tabel 4 dibawah ini.
Tabel 4. Jumlah Benda uji No Tempat Pengambilan Sampel (TPS) Pengujian Secara Fisis Pengujian Secara Mekanis Jumlah Uji Kadar Air Kuat Lentur Tekan Tegak Lurus Serat Tekan Sejajar Serat 1 TPS 1 3 3 3 3 12 2 TPS 2 3 3 3 3 12 3 TPS 3 3 3 3 3 12 4 TPS 4 3 3 3 3 12 5 TPS 5 3 3 3 3 12 6 TPS 6 3 3 3 3 12 7 TPS 7 3 3 3 3 12 8 TPS 8 3 3 3 3 12 9 TPS 9 3 3 3 3 12 10 TPS 10 3 3 3 3 12 Total 30 30 30 30 120

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Uji Kadar Air
Tabel 5. Pengelompokan Jenis Kayu Yang di Uji Berdasarkan Kode Mutu
No Tempat Pengambilan Sampel Modulus Elastisitas Lentur ( MPa ) Kode Mutu Kelas Kuat Kayu (PKKI,1961) 1 TPS 1 15762,57 E 15 I 2 TPS 2 15483,21 E 15 I 3 TPS 3 14395,74 E 14 I 4 TPS 4 13279,26 E 13 I 5 TPS 5 14538,17 E 14 I 6 TPS 6 14183,07 E 14 I 7 TPS 7 14923,63 E 14 I 8 TPS 8 14701,02 E14 I 9 TPS 9 13963,59 E 13 I 10 TPS 10 14811,08 E 14 I
Berdasarkan Tabel 5 sampel kayu Jati Merah yang diambil dari 10 Tempat Pengambilan Sampel di Kota Kupang tergolong dalam kelas kuat kayu I (PKKI 1961) dengan kode mutu antara E13- E15 (SNI 7973,2013)
Hasil Pengujian Kekuatan Kayu Secara Mekanis 1. Hasil pengujian kuat tekan tegak lurus serat kayu
Tabel 6. Rata-Rata Kuat Tekan Tegak Lurus Serat
No Tempat Pengambilan Sampel Fc ┴ ( MPa ) 1 TPS 1 7,50 2 TPS 2 5,83 3 TPS 3 6,33
No Tempat Pengambilan Sampel Fc ┴ ( MPa ) 4 TPS 4 5,67 5 TPS 5 7,00 6 TPS 6 5,17 7 TPS 7 6,33 8 TPS 8 6,67 9 TPS 9 7,83 10 TPS 10 7,17 Rata-rata 6,55

## 2. Hasil pengujian kuat tekan sejajar serat kayu
Tabel 7. Rata-Rata Kuat Tekan Sejajar Serat No Tempat Pengambilan Sampel Fc// ( MPa ) 1 TPS 1 40,67 2 TPS 2 38,67 3 TPS 3 37,33 4 TPS 4 33,33 5 TPS 5 38,00 6 TPS 6 36,67 7 TPS 7 38,67 8 TPS 8 36,67 9 TPS 9 34,00 10 TPS 10 39,33 Rata-rata 37,33

## 3. Hasil pengujian kuat lentur kayu
Tabel 8. Rata-Rata Kuat Lentur No Tempat Pengambilan Sampel Fb ( MPa ) 1 TPS 1 73,84 2 TPS 2 71,00 3 TPS 3 73,84 4 TPS 4 68,16 5 TPS 5 79,52 6 TPS 6 59,64 7 TPS 7 68,16 8 TPS 8 82,36 9 TPS 9 82,36 10 TPS 10 99,40 Rata-rata 75,83
Perbandingan  Hasil  Pengujian  Kekuatan  Kayu  Secara  Mekanis  Dengan  Kuat  Acuan Berdasarkan Uji Berat Jenis.
Nilai  desain  kuat  acuan  dikonversi  dari  ASD  (Allowable  Stress  Design)  ke  LRFD  (Load Resistance Factor Design) yaitu nilai desain acuan pada SNI 7973:2013 dikalikan dengan faktor konversi format (K F ). Nilai faktor K F untuk setiap properti telah ditetapkan pada Tabel 3.
Perbandingan hasil pengujian kuat tekan tegak lurus serat kayu  yang diteliti dengan kuat acuan berdasarkan kode mutu pada SNI 7973,2013 ditampilkan pada Tabel 9 berikut.
Tabel 9. Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Tekan Tegak Lurus Serat Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973,2013
Tempat Pengambilan Sampel (TPS) Kode Mutu Berdasarkan Uji Berat Jenis (MPa) Nilai Kuat Tekan Tegak Lurus Serat Perbandingan Kayu yang diteliti Dengan SNI 7973:2013 (%) No Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013 (MPa) Berdasarkan Uji Mekanis Kayu Yang Diteliti (MPa) 1 TPS 1 E15 5,41 7,50 38,63 2 TPS 2 E15 5,41 5,83 7,83 3 TPS 3 E14 4,94 6,33 28,21 4 TPS 4 E13 4,64 5,67 22,20 5 TPS 5 E14 4,94 7,00 41,70 6 TPS 6 E14 4,94 5,17 4,66 7 TPS 7 E14 4,94 6,33 28,21 8 TPS 8 E14 4,94 6,67 34,95 9 TPS 9 E13 4,64 7,83 68,75 10 TPS 10 E14 4,94 7,17 45,07 Rata-rata E14 4,97 6,55 32,02
Diagram  perbandingan  hasil  pengujian  kuat  tekan  tegak  lurus  serat  dengan  kuat  acuan berdasarkan kode mutu pada SNI 7973,2013 dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

## Gambar 1. Diagram Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Tekan Tegak Lurus Serat Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973,2013
Perbandingan  hasil  pengujian  kuat  tekan  sejajar  serat  kayu  yang  diteliti  dengan  kuat  acuan berdasarkan kode mutu pada SNI 7973,2013 ditampilkan pada Tabel 10 berikut.
5.41 5.41 4.94 4.64 4.94 4.94 4.94 4.94 4.64 4.94 7.50
5.83 6.33 5.67
7.00 5.17 6.33 6.67
7.83 7.17 0 2 4 6 8 10 1 2 3 4
5 6 7 8 9
10
(M P a ) Tempat Pengambilan Sampel
Kuat Acuan SNI 7973:2013 (Mpa)
Hasil Pengujian Mekanis (Mpa)
Tabel  10.  Perbandingan  Hasil  Pengujian  Kuat  Tekan  Sejajar  Serat  Dengan  Kuat  Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973,2013
Tempat Pengambilan Sampel (TPS) Kode Mutu Berdasarkan Uji Berat Jenis (MPa) Nilai Kuat Tekan Sejajar Serat  Perbandingan Kayu yang diteliti Dengan SNI 7973:2013 (%) No Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013 (MPa) Berdasarkan Uji Mekanis Kayu Yang Diteliti (MPa) 1 TPS 1 E15 28,80 40,67 41,20 2 TPS 2 E15 28,80 38,67 34,26 3 TPS 3 E14 26,64 37,33 40,14 4 TPS 4 E13 24,96 33,33 33,55 5 TPS 5 E14 26,64 38,00 42,64 6 TPS 6 E14 26,64 36,67 37,64 7 TPS 7 E14 26,64 38,67 45,15 8 TPS 8 E14 26,64 36,67 37,64 9 TPS 9 E13 24,96 34,00 36,22 10 TPS 10 E14 26,64 39,33 47,65 Rata-rata E14 26,74 37,33 39,61
Diagram  perbandingan  hasil  pengujian  kuat  tekan  sejajar  serat  dengan  kuat  acuan  berdasarkan kode mutu pada SNI 7973:2013 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

## Gambar 2. Diagram Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Tekan Sejajar Serat Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013
Perbandingan  Hasil  Pengujian  Kuat  Lentur  Dengan  Kuat  Acuan  Berdasarkan  Kode  Mutu  Pada SNI 7973-2013 ditampilkan pada Tabel 11.
Tabel 11. Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Lentur Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973-2013
Tempat Pengambilan Sampel (TPS) Kode Mutu Berdasarkan Uji Berat Jenis (MPa) Nilai Kuat Lentur Perbandingan Kayu yang diteliti Dengan  SNI 7973:2013 (%) No Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013 (MPa) Berdasarkan Uji Mekanis Kayu Yang Diteliti (MPa) 1 TPS 1 E15 35,05 73,84 110,67 2 TPS 2 E15 35,05 71,00 102,57 3 TPS 3 E14 32,00 73,84 130,75 28.80 28.80 26.64 24.96 26.64 26.64 26.64 26.64 24.96 26.64 40.67 38.67 37.33 33.33 38.00 36.67 38.67 36.67 34.00 39.33
0 10 20 30 40 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (M P a ) Tempat Pengambilan Sampel
Kuat Acuan SNI 7973:2013 (Mpa)
Hasil Pengujian Mekanis (Mpa)
Tempat Pengambilan Sampel (TPS) Kode Mutu Berdasarkan Uji Berat Jenis (MPa) Nilai Kuat Lentur Perbandingan Kayu yang diteliti Dengan  SNI 7973:2013 (%) No Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013 (MPa) Berdasarkan Uji Mekanis Kayu Yang Diteliti (MPa) 4 TPS 4 E13 29,97 68,16 127,43 5 TPS 5 E14 32,00 79,52 148,50 6 TPS 6 E14 32,00 59,64 86,38 7 TPS 7 E14 32,00 68,16 113,00 8 TPS 8 E14 32,00 82,36 157,38 9 TPS 9 E13 29,97 82,36 174,81 10 TPS 10 E14 32,00 99,40 210,63 Rata-rata E14 32,20 75,83 136,21
Diagram  perbandingan  hasil  pengujian  kuat  lentur  dengan  kuat  acuan  berdasarkan  kode  mutu pada SNI 7973:2013 dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.
Gambar  3.  Diagram  Perbandingan  Hasil  Pengujian  Kuat  Lentur  Dengan  Kuat  Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973-2013

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Berdasarkan  pengujian  secara  fisis  melalui  pengukuran  berat  jenis  kayu  maka  dihasilkan kode mutu dari masing-masing kayu Jati Merah yang diambil dari 10 Tempat Pengambilan Sampel yang diuji berada pada kode mutu antara E13 hingga E15.
2. Hasil  pengujian  secara  mekanis  terhadap  kayu  Jati  Merah  yang  diambil  dari  10  Tempat Pengambilan  Sampel  yang  berbeda  di  Kota  Kupang  memberikan    nilai  kekuatan  kayu sebagai berikut:
a) Rerata kuat tekan tegak lurus serat adalah  6,55 MPa.
b) Rerata kuat tekan sejajar serat sebesar  37,33 MPa.
c) Rerata kuat lentur sebesar 75,83 MPa.
3. Nilai  presentase  perbandingan  antara  kekuatan  kayu  yang  diuji  secara  mekanis  terhadap kuat acuan berdasarkan SNI 7973:2013 yang telah dikonversi dari ASD (Allowable Stress Design) ke LRFD (Load Resistance Format Design) adalah:
a) Rerata perbandingan uji kuat tekan tegak lurus serat sebesar 32,02%.
b) Rerata perbandingan uji kuat tekan sejajar serat sebesar 39,61%.
c) Rerata perbandingan uji kuat lentur sebesar 136,21%.

## Saran
Pada  penelitian  ini  hanya  dilakukan  pengujian  tekan  sejajar  serat,  pengujian  tekan  tegak  lurus serat dan pengujian kuat lentur kayu sedangkan  untuk pengujian kuat  geser dan pengujian kuat
35.05 35.05 32.00 29.97 32.00 32.00 32.00 32.00 29.97 32.00 73.84 71.00 73.84 68.16 79.52 59.64 68.16 82.36 82.36 99.40
0 50 100 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (M P a) Tempat Pengambilan Sampel
Kuat Acuan SNI 7973:2013 (Mpa)
Hasil Pengujian Mekanis (Mpa)
tarik  tidak  dilakukan  karena  keterbatasan  alat  pengujian.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan pengujian kuat geser dan kuat tarik kayu.

## DAFTAR PUSTAKA
ASTM 4442-92. (2003). Standard Test Methods for Direction Moisture Content Measurement of Wood-Based Materials. United State.
Awaludin,  Ali,  &  Irawati.  (2005).  Konstruksi  Kayu.  Yogyakarta:  Teknik  Sipil  Universitas Gadjah Mada.
BSN.  (1961).  Tata  Cara  Perencanaan  Konstruksi  Kayu  Indonesia  (PKKI  NI-5  1961).  Jakarta: Bada Standarisasi Nasional.
BSN. (2002). SK SNI-5 2002 Tata Cara Konstruksi Kayu Indonesia. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
BSN.  (2013).  SNI  7973:2013  Spesifikasi  Desain  Untuk  Konstruksi  Kayu  Indonesia  .  Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
Dumanauw,  J.  F.  (2001).  Mengenal  Kayu  Cetakan  Keenam  Kanisius  (Anggota  IKAPI). Yogyakarta.
Susetyowati,  dkk.  (1998).  Kimia  Kayu  Dasar-Dasar  dan  Penggunaan.  Edisi  I  (Terjemahan). Bogor: Universitas Gadjah Mada.